H. Traube, TJeber die Krystallform einiger Lithiumsalze. 179 



Stellen unterbrochen ist und sich dünne, scharfbegrenzte, un- 

 regelmässig verlaufende, von einer schmalen neutralen Zone 

 umgebene Linien von Mennige einfinden, die wohl auch auf 

 die Pyramidenflächen übergreifen. Es konnte jedoch beob- 

 achtet werden, dass diesen Linien sehr feine, kaum wahrnehm- 

 bare Sprünge im Krystall zu Grunde lagen. — 



Von den vier Gruppen des hexagonalen Systems, bei 

 denen Circularpolarisation möglich ist, nämlich der trapezo- 

 edrischen Hemiedrie, der ersten hemimorphen Tetartoedrie, 

 der trapezoedrischen Tetartoedrie und der Ogdoedrie, fehlt 

 demnach nur noch für die trapezoedrische Hemiedrie das Bei- 

 spiel eines Körpers mit optischem Drehungsvermögen. — 



G. Wyrouboff 1 hat auch bei dem mit KLiS0 4 iso- 

 morphen Rubidiumlithiumsulfat EbLiS0 4 und in einigen 

 Krystallen auch bei dem mimetisch hexagonalen Ammonium- 

 lithiumsulfat (NH 4 ) LiS0 4 Circularpolarisation beobachten 

 können. Hiernach würden diese Substanzen gleichfalls der 

 ersten hemimorphen Tetartoedrie des hexagonalen Systems 

 angehören. — 



Es wurde versucht, noch einige andere dem Kalium- 

 lithiumsulfat isomorphe Verbindungen darzustellen und zwar 

 die entsprechenden Salze der Selen-, Chrom- und Molybdänsäure. 



5. Kaliumlithiumselenat KLiSe0 4 . 

 Diese Verbindung wird bereits von J. W. Retgers 2 er- 

 wähnt, der sie *als sechseckige dünne Blättchen beschreibt, 

 die wie Tridymittafeln oft dachziegelförinig übereinander ge- 

 lagert sind. Zwischen gekreuzten Nicols erweisen sie sich 

 jedoch nicht als optisch einaxig, sondern offenbaren eine sehr 

 complicirte Zusammensetzung aus Sectoren, die in verschiede- 

 ner Stellung auslöschen, und aus polysynthetischen Lamellen. 

 Retgers hält hiernach Kaliumlithiumselenat nicht für isomorph 

 mit Kaliumlithiumsulfat, sondern für morphotrop. Ich stellte 

 diese Verbindung gleichfalls dar und konnte sie in 1 — 2 mm 

 grossen, durchsichtigen, gut ausgebildeten, hexagonalen 

 Krystallen erhalten. 



a : c = 1 : 1,58346 



1 G. Wyrouboff: Bull. soc. min. de Fr. 13. 215. 1890. 



2 J. W. Retgers: Zeitschr. f. plrys Chem. 8. 63. 1891. 



12* 



